AUX FRÉQUENCES ÉLEVÉES. 179 
cernant la relation entre l’hystérésis et l’induction, et 
nous passons à la discussion du caractère magnétique 
en général des corps étudiés. 
On sait que les corps que l’on appelle durs au point 
de vue magnétique, sont caractérisés par une perte éle- 
vée par hystérésis et par un grand champ cœærcitif. La 
saturation n’est en général pratiquement atteinte que 
pour des champs d'environ 200 c. g. s. Les corps doux 
par contre ont une faible perte par hystérésis, un petit 
champ cœærcitif et la saturation est déjà atteinte entre 
100-130 c. g. s.; les chiffres précédents n'étant des- 
tinés qu'à fixer les idées. 
Nos expériences nous donnent d’une part les valeurs 
absolues des pertes d'énergie, et d’autre part l’allure 
des courbes d’hystérésis montre, si la saturation est 
atteinte ou non à 108 c.g. s. (notre champ maximum). 
Comparons d’abord les valeurs absolues des pertes 
d'énergie pour un champ de 108 €. g. s. et pour les 
différentes substances étudiées. 
Substance Hystérésis par cycle et cm3 pour H = + 108 
Acier à 27 °/o Ni 120000 ergs 
Fer 64000 » 
Acier à 36 ‘/, Ni 23000 » 
Nickel 13500 » 
Acier à 45 0/, Ni 10700 » 
Le corps le plus dur parmi les substances étudiées 
est l’acier à 27 */, de nickel. Le fait que l’hystérésis 
dans ce corps atteint à 108 c. g. s. la valeur considéra- 
ble de 120 000 ergs, est d’autant plus remarquable que 
la perméabilité de cet acier est excessivement faible. 
D’après les chiffres donnés par M. Dumont l'induction 
a108 c. g.s. ne serait pas supérieure à 800-1000 c. g.s. 
